TARTE STRA.NIERA.. 4O7 



segnava "4- iSo* W. = ■+■ 8004° R.; un altro il quale era poato 

 alio stesso silo duraate il minor fuoco ( Kaltschiiren ), nella 

 qual circostanza si adopra legna forte , segnava <-*- 69° W. =x 

 -f- 4-A(^^° R- un terzo al piede della pentola durante il mag- 

 gior fuoco, segnava -t- 110° W. = '*• 6844° R. ; ed un quarto 

 posto alio stesso sito durante il minor fuoco , segnava -+- 40* 

 W. = -*- 3306° R. 



Avviata la fusione , si aggiunge il compo8to a due tre palate 

 per volta, onde nijn si faccian noccioli, ne la massa trabocchi 

 dalla pentola. Sciolti che siano 1' ossicarbonato del kali o del 

 natro si unisce questo alia eilice ed alia calce s})rigionandosi da 

 quelli r ossicarbonico i\ quale produce la schiuma. Le altre so- 

 Stanze che non si possono combinare colle anzidecte si ^olati— 

 lizzano o galleggiauo suila raassa vitrea liquefarta e ne vengoa 

 tolte con romajuolo di ferro. Queste ultiuie prendono il noma 

 di sale o di bile di vetro , e sogliono contenere dei sali niu- 

 riatici, a meno che non siavi stato difet'to d' intensita o di durata 

 nel fuoco , nel qiial caso contengono dei sali virriolati. Se I'ope- 

 razione si eseguisce bene e con sostanze di prima qualua non 

 fa bisogno di cura siffatta. 



La massa debb' essere fluidissima; resa essa tale per mezzo 

 di un fuoco violento e continuato, si volatilizzano insienie ai di- 

 versi gas , 1' acqua ed in parte gli stessi flussi ; questa si e la 

 circostanza per la quale il vetro diventa piii duro e piii dure- 

 vole , e questo e pure il motivo pel quale non si ottiene piii 

 del 75 per cento in vetro del composto consistente di sdice e 

 potassa. Verra nondimeno li tempo in cui , couosciuti meglio i 

 rapporti stechiometrici dei flussi coUa silice , la perdita si reu- 

 dera minore. 



Onde mischiar meglio la massa e viucere con cio il diverso 

 specifico peso dei corpi che la compongono, si getta in essa un 

 pezzo di arsenico bianco e col mezzo di una spranghetta di 

 ferro si fernia al fondo della pentula finch^ vi si sia evapo- 

 vizzato. Ma questo mezzo , come pure quello di rimestare la massa 

 con una spranga di ferro non conviene pel vetro di rocca 

 (Flintglas ) , sebbene a motivo del maggior suo peso specifico il 

 piombo resti piu abbondante al basso drlla pentola , e cio per- 

 che vi si fornierebbouo delle ondulazioni irrcgolari le quali 

 guasterebbero il vetro. II niiglicr metodo si fe quello dl cfvvarr.c 



